I 



^ 



173 



ben zwischen den Fingern an die Haut in einer eigenthümliclien 

 Weise an, wie es bei nur wenig anderen Stoffen der Fall ist, z. B. 

 bei Schwefelmolybdän und Eisenglimmer; Strich schwarz, Bruch 

 aneben bis muschelig. Er ist metaUglänzend, undurchsichtig, stahl- 

 grau bis eisenschwarz. Der Graphit besitzt eine nahezu zehnmal 

 geringere Härte als der Diamant, ist sonach sehr weich, seine 

 Härte beträgt nur 0,8 — 1,0: Das specifische Gewicht desselben 



r 



schwankt zwischen 1,810—2,419, welche Abweichung von der grös- 

 seren oder geringeren Quantität seiner fremden Bestandtheile, so- 

 wie von inneren Luftblasen herrührt. Der Graphit ist ein sehr 

 guter Leiter der Electricität (desshalb seine Anwendung in der 

 Galvanoplastik) und leitet die Wärme besser als Diamant; durch 

 Reiben wird er negativ-electrisch. Die specifische Wärme dessel- 



L 



ben ist grösser als die des Diamants, sie ist uämlich nach Reg- 

 nault 0,20187. 



,# 



t 



k 



^ 



Ebenso wenig als der Diamant zeigt der Graphit eine Nei- 

 gung zu schmelzen oder sich zu verflüchtigen; seine Entstehung 

 im Eisenschmelzofen lässt schon seine grosse Feuerbeständigkeit 

 erkennen; er verbrennt selbst im Sauerstoffgas schwieriger als der 

 Diamant zu Kohleusäure mit Hinterlassung einer gelben oder 

 braunen Asche, welche Eisenoxyd, Jhonerde etc. enthält. Mit 

 Salpeter im Platintiegel erhitzt, zeigt er nur theilweise ein schwa- 

 ches Verpuffen und ist in keinem Flussmittel löslich. In Säuren, 

 wie überhaupt in allen bekannten Lösungsmitteln, ist der Graphit 



m 



gänzlich unauflöslich; erstere lösen nur die fremdartigen Erden 

 und Metalloxyde auf. Die Gebrüder Rogers haben, wie den 

 Diamant, so auch den Graphit auf nassem Wege in Kohlensäure 

 ^i^gewandeltj indem sie denselben im fein gepulverten Zustande 

 ^it Schwefelsäure und chromsaurem Kali erhitzten, wobei der 

 Sauerstoff der Chromsäure den Graphit zu Kohlensäure oxydirt. 



Üebrigeus hat Schafhäutl schön viel früher Graphit auf 

 nassem Wege in Kohlensäure übergeführt 



Wie bereits angeführt, so ist der natürliche Graphit ein 

 bestimmter allotropischer Zustand des Kohlenstoffs, aber niemals 

 ganz reiner Kohlenstoff, sondern stets mehr oder weniger durch 



